大分工業高等専門学校紀要 第 60 号 (令和 5 年 11 月)

材料判定の目安を満足しない土を農業用ため池堤体土として活用するための地盤改良技術に関する文献調査および今後の展望

姫野 季之1・佐野 博昭2・本田澄川 圭治5・河野欽也3・河野真也6・太田正臣4・宗一郎7

1都市・環境工学科，2防衛大学校，3日鉄高炉セメント株式会社，4株式会社九州建設マネジメントセンター
5日本製鉄株式会社，6株式会社ソイルテック，7タナベ環境工学株式会社

農業用ため池の改修工事にあたっては，良質な堤体土を必要量確保する必要があるが，量や性状を満足する土の確保が困難となっており，改修工事の実施の支障となる事態が生じている．そこで，筆者らは，農業用ため池の築堤材料としての目安を満足しない土を改良して活用する技術の開発を行っている
ところであり，このための手段として固化材を用いた化学的改良に着目している．ここで，化学的改良に用いられる代表的な固化材として，セメント系，石灰系およびスラグ系の固化材があり，それぞれ多くの実績を有している．本報では，これらの代表的な固化材に関する文献調査を行うとともに，既往の研究による固化原理や改良効果の違いについてまとめ，さらに，今後の展望について述べる．
キーワード : 農業用ため池，材料判定の目安，化学的改良，改良土，固化材

１．はじめに

材料判定の目安の一例（文献 3)より一部抜粋）

表-1

農業用ため池（以後，ため池と略記する）とは，降水量が少なく，流域の大きな河川に恵まれない地域などで，農業用水を確保するために水を貯え取水ができるよう，人工項

目

粒度分布

的に造成された池のことをいう1)．全国に15万箇所存在し，特に西日本に多く分布しているが，その多くは江戸時代以

コンシステンシー

前に築造され，各地域において試行錯誤を繰り返して得られた経験をもとに造られたものと推測されているとのこ

比重とであり1)，老朽化に伴う安全面に不安を抱えている．実

透水性

際に，地震や台風，集中豪雨のたびに多くのため池が決壊して下流域に被害を及ぼしており1)，各自治体はハード対策およびソフト対策についての計画・推進を進めている．

締固め度

ここで，大分県には2,118箇所のため池があり，そのほとんどが明治以前に築造されたものであるとされている．
また，このうち決壊した場合の浸水想定区域に家屋や公共施設等が存在し，人的被害を与える恐れのあるため池
1,029箇所を防災重点農業用ため池としている2)．このため，ため池の整備にあたっては，決壊の危険性の高い箇所や老せん断強さ朽化が進んだ箇所から順次改修を行うとともに，人家等に影響を及ぼす利用されていないため池は廃止工事を行っているところである2)．他方，必要な材料の確保をはじめ改修時に直面する課題は多く，技術者を悩ませている．
そこで，本報では，化学的改良を施した土をため池堤体―35―

内 容
高い密度を与える粒度分布であり，適度に細粒分が含まれていること．
収縮性が小さく，適度の組成を有すること．
2.6 以上少なくとも現場にて締固めた状態の透水係数が 5×10-6cm/s を最大値として緩和することができる．
土質材料の含水状態により，密度，せん断強度，透水係数が変化し，最適含水比付近でせん断強度が極大となり，最適含水比からやや湿潤側で透水係数が極小となること等から，材料の透水性，強度，施工性を判定する．
見かけの粘着力と内部摩擦力で表されるが，安定解析を行う場
合には三軸圧縮試験により求める必要がある．また，統一分類
等によりある程度せん断強さが推定できる．

大分工業高等専門学校紀要 第 60 号 (令和 5 年 11 月)

表-2

地盤改良工法ならびに補強に関する工法分類法（文表-3

主なセメント系固化材の種類と特徴 6)

献 4)より一部抜粋）
種
原理

大分類
置換工法

物理的改良

化学的改良

圧密・排水工法
締固め工
法
化学的安定処理

中分類
押出し置換工法
圧入置換工法 他
載荷重工法
バーチカルドレン工法
表層締固め工法
振動締固め工法 他
表層混合処理事前混合固化処理工法

汎用固化材

他

類

特殊土用

一般軟弱
土用
高有機質土用固化材

他

土として活用するための検討に資するため，セメント系固発塵抑制型固化材

化材，石灰系固化材およびスラグ系固化材を対象に文献調

特 徴
軟弱地盤（砂質土・シルト・粘土・火山灰質土）に幅広く使用できるほか，改良土からの六価クロム溶出を抑制する効果がある固化材
軟弱地盤に幅広く使用できる固化材
腐食土・有機質土・泥土等
有機物含有量の多い土に効果がある固化材
粉体で使用した場合に発塵の少ない固化材

査を行うとともに固化原理や改良効果の違いについて整査は，1990年度以降に関係学協会を中心とした機関誌，各理した結果を報告するものである．

種学会等で発表された論文等を対象に行った．その結果，セメント系固化材は184編，石灰系固化材は44編，スラグ系固化材は48編，合計276編の文献を検索することができ２．材料判定の目安た．本報では紙面の都合上，主要論文のリスト（セメントため池は，堤体，洪水吐，取水施設，土砂吐および緊急放流施設から構成されている．このうち，堤体の改修には，系固化材に関しては2000年以降に限る）を参考資料として巻末に付すものとする．

遮水性の高い土（以後，刃金土と称する）を用いた前刃金工法が一般的であり，これは，刃金土を遮水材料として上流側に用いる工法である．表-1は，刃金土として用いるこ４．固化材の固化原理と改良土の特性5)～9)とができる土質材料の性質の目安を示しており3)，これらの目安を満足していない土質材料は用いることができな(1) セメント系固化材6) ~ 8)

い．そのため，前刃金工法を適用する際には，必要量の良表-3に主なセメント系固化材の種類と特徴を示す6)．セ

質な刃金土を改修工事現場近く（10kmを目安）で確保す

メントで土を固める技術が広く認知されたのは，ポルトラることが求められるが，困難なことが多く，自治体担当者ンドセメントが世の中に登場して約100年以上が経過したを悩ます要因となっている．

1930年代にアメリカで「ソイルセメント」が開発されてからである．ポルトランドセメントを用いた改良土は，セメントの収縮に伴うひび割れの懸念や有機分を多く含んだ土に対して改良効果が低い等の課題が示された．そのため，

３．文献調査の概要

1970年代に入るとポルトランドセメントをベースとした筆者らは，材料判定の目安を満足する土質材料の確保の地盤改良に特化した「セメント系固化材」と呼ばれる特殊ためのひとつの手段として，目安を満足していない土質材なセメントが登場するようになった．土を固めるセメント料に固化材を添加することで，前出表-1に示した目安 を類を大別すると，ポルトランドセメント，混合セメント（主満足する土質材料へと改良する地盤改良工法の適用性をに高炉セメント），セメント系固化材の3種類に大別される．

検討しているところである．通常，地盤を改良して良質なポルトランドセメントおよび混合セメントの仕様は，日土質に改善する方法には，物理的に改良する方法と化学的本工業規格（JIS）に定められている．一方，セメント系固3)に改良する方法があるが （表-2参照），本研究では，セメ化材は，JISで仕様が定められておらず，セメントメーカー

ント系固化材や石灰系固化材を用いて固化する化学的改各社が，特定成分や粒度を調整して各種の軟弱土を効果的良工法に着目するものである．また，セメント系固化材やに改良できる様に配合を行っている．

4)

石灰系固化材のほかにスラグ系固化材も物理化学的性質

セメント系固化材の種類としては，母材のセメントの種の改善や強度発現に寄与する5)ことが報告されていること

類や有効成分の調整によって，汎用固化材（一般軟弱土用，からスラグ系固化材も検討項目に加えるものとする．

特殊土用），高有機質土用固化材および発塵抑制型固化材

そこで，これらの固化材による固化原理および特性を調がある．

査・整理することによって前述の課題の解決に向けた検討

セメント系の固化材は，ポルトランドセメントによる水への端緒とするため，文献調査を行うこととした．文献調

和反応が主なものであり，セメント系固化材を土に混ぜる―36―大分工業高等専門学校紀要 第 60 号 (令和 5 年 11 月)

表-4と，セメントが土中の水の一部と反応して主な水和物とし石灰系固化材の種類と特徴 9)てケイ酸カルシウム水和物（C-H-S）が生成される．ケイ種

酸カルシウム水和物の生成により土中の水分が水和反応

類

特徴・用途
軟弱土（砂質土・シルト・粘土・火物に取り込まれ，土粒子間の距離が近くなり，土粒子同士一般軟弱土用が密着する．さらに，水和反応が進むと水酸化カルシウム

山灰質粘土）に幅広く使用できる汎（Ca(OH)2）が生成され，土中の粘土鉱物とポゾラン反応用品を起こし，ケイ酸カルシウム等が生成して，改良土の長期腐食土・有機質土・ヘドロなどの有有機質土用強度向上に寄与する．

機物含有量の多い土に効果がある固化材

一般的なセメント系材料は，良質な砂質土等では強度発現性は高いが，含水比の高い軟弱土や有機物や粘土鉱物を発塵抑制型

多く含む土では，強度発現性が低い．これを補うために開施工上防塵性が要求される場合に使用される固化材発されたセメント系固化材は，セメントに比べて硫酸塩分が多く調整されている．硫酸塩分が多いセメント系固化材

酸化ドロマイトを母材（主成分）とし，これに添加材としは，水和反応時にエトリンガイト（3CaO・Al2O3・3CaSO4・て石膏，スラグ微粉末およびアルミナ含有物質またはフラ32H2O）が生成され，土粒子間の空隙部分に骨格構造を形イアッシュなどのポゾラン物質を添加したものでセメン成して強度発現性が高まる．一般的に硫酸塩には石膏が用トを含有していない固化材を指している．石灰系固化材は，いられ，反応は式(1)，(2)のように示される．エトリンガ

従来の石灰では固化しにくい含水比の高い粘性土や有機イトは，土中の多量の水と結合した針状の結晶であり，水質土を固化するために開発されたものであり，石灰単体で分が多くて空気の透過の少ない地盤中にあっては炭酸化は強度発現の小さい土質に対して効果があり，高い強度がによる分解が進みにくく，安定性の高い水和物である．

得られる．
生石灰（CaO）を土に添加すると土中の水分（H2O）と反応を起こして，式(3)のように消石灰（Ca(OH)2）が生成

3CaO・Al2O3+3CaSO4+32H2O→3CaO・Al2O3・3 CaSO4・32H2O

される．この反応により土中水は水和水（生石灰重量の(1)4CaO・Al2O3・Fe2O3+6 CaSO4+2Ca(OH)2+62H2O0.32倍）として取り込まれ，かつ発熱反応により蒸発（生→3CaO・Al2O3・3CaSO4・32H2O+3CaO・Fe2O3・32H2O

石灰重量の0.45倍）する．

(2)
CaO + H2O = Ca(OH)2 + 1.17MJ/kg CaO(3)セメント系固化材による改良効果に及ぼす影響因子として，固化材の種類および対象とする土質などが挙げられ生成直後の消石灰は絶乾状態であり，極めて高いサクシる．改良前の土の含水比が高いほど，強度発現性が低くなョンを有しており，この状態は周囲の土と平衡するまで持るほか，土粒子の微粒分が多くなるほど強度発現性が小さ続され，さらに含水比を低下させる．土中で生成された消くなること，有機物含有量や粘土鉱物の含有量が多くなる

石灰は，比表面積が12,000cm2/gと微細粒子となり分散性にほど強度発現性が小さくなること，土のpHが低いと水和優れ，なおかつ反応性に富んでいる．土中で生成された消反応が阻害され，強度発現性が小さくなることなどが報告

石灰は土中水に溶解し，カルシウムイオン（Ca2+）が土粒されている．そのため，使用する場合は事前に室内配合試

子表面に付着している水素イオン（H+），ナトリウムイオ験等を行って改良効果を確認する必要がある．

ン（Na+），カリウムイオン（K+）とイオン交換し，土粒子改良土の特性は，次のようなことが報告されている．まず，強度は，添加量の増加および材齢の経過に伴う水和反表面に吸着し，土粒子表面の帯電状態が変わり，団粒化する．これにより，土の塑性指数が低下する．

応の進行により増加し，雰囲気の温度が高いほど水和反応石膏系（CaSO4）の添加材，あるいは石膏系とスラグなが進みやすく強度が増加する．これに伴って透水係数は低どのアルミナ系（Al2O3）の添加材によって生成したエト下する．また，セメント系固化材は，一般のセメントよりリンガイト結晶（3CaO・Al2O3・3CaSO4・32H2O）が，空エトリンガイトの生成量が多いことから，固化材の過剰添隙に針状に絡みあって土粒子を拘束する．また，土中の水加や固化材と土の混合不良(固化材の過剰添加部分の偏分が結晶水に取り込まれ含水比を低下させる．イオン交換在)がある場合，エトリンガイトの生成に伴う体積の膨張反応によって，OH-イオンが土中水をアルカリ雰囲気にすが生じる可能性に留意する必要がある．

ると，土粒子の粘土鉱物や，コロイドを形成しているシリカ（SiO2）やアルミナ（Al2O3）と消石灰（Ca(OH)2）が化学的に結合し，不溶性の水和化合物を生成して土粒子を凝8), 9)(2)石灰系固化材

表-4に石灰系固化材の種類と特徴を示す9)．ここで，石結し，この反応が長期間継続する．長期的に土中に含まれ灰系固化材は，生石灰，軽焼ドロマイト，消石灰および水る炭酸または炭酸ガスによって炭酸カルシウムを生成し―37―大分工業高等専門学校紀要 第 60 号 (令和 5 年 11 月)

化学的改良を施してため池堤体土として活用するためのて，不透水膜を形成し団結化を促進する．
石灰系固化材による改良効果に及ぼす影響因子として，検討に資するため，セメント系固化材，石灰系固化材およ

細粒分が極端に少ない礫質土は，改良効果が小さいこと，びスラグ系固化材を対象に文献調査を行うとともに固化地下水等で固化前に水位が高くなる箇所では強度発現性原理や改良効果の違いについて整理した．ため池の改修にが小さくなること，含水比が低い土質の場合には改良土の関する課題は，全国各地の自治体関係者が共通で抱える切密度が小さくなること，外気温が低い場合，強度発現性が実な課題であることから上述の検討内容に類似する研究小さくなることなどが挙げられる．

事例も多い．しかしながら，使用する固化材や期待される改良土の特性には，含水比や塑性指数を低下させ，施工土の物理・化学的および力学的性質の改善効果については性が早期に改善できることや，低強度から高強度まで所要土が堆積する場所や種類などによって大きく異なる．そのの強度を長期にわたって発現させること，有機質土や泥土ため，既往の手法をそのまま適用できるとは限らず，現場などに対する強度発現が可能であること，長期の仮置きをから採取した土試料と固化材を事前に混ぜ合わせること行っても強度の発現性は良いこと，改良土を破砕後に改良でその組み合わせの適合性を確認する必要がある．
筆者らは，本報で整理した各固化材の留意点などを踏ま土を再度締め固めることによって再固化すること，盛土のえ，大分県内で採取した材料判定の目安を満足していない変形や圧縮に追随できることなどが挙げられる．

土質材料を用いてセメント系固化材，石灰系固化材および(3) スラグ系固化材5), 10)

スラグ系固化材による改良効果に関する検討に既に着手

鉄鋼の生産工程で副生する製鋼スラグを原料とするスしており，その結果については別報にて報告するものとす

ラグ系固化材は，砕石状で締固めに適した粒度組成である

る．また，今後は良質土を確保するための大分県内の土取とともに，石灰分を多く含むことから軟弱土中の水分と反場マップの作成や良質土確保のための迅速な土質材料判応して固化する性質があり，軟弱な建設残土や農地土など定のシステムを構築する予定である．に混合して利用可能な土に改良できる．また，従来の粉体系改良材に比べて粉塵の発生が少なく，安価なため工事費

謝辞：本報は，大分ため池技術研究会研究助成の補助を受の縮減が可能である．改良土は転圧性に優れ，過度に固化けて実施した．ここに深甚なる感意を表する．

せず再掘削性を有しており，化学成分特性は，CaO含有量が30%以上，かつ，塩基度（CaO/SiO2）が1.5以上である．
スラグ系固化材を適用すると，まず，粗粒分混合による参考文献
1) 農林水産省：ため池（参照日：2023年8月29日）

粒度改善が図られる．次に，混合することによって土中のhttps://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/bousai_saigai/b_tam

含水比が低減し，土粒子表面へのカルシウムイオンの吸着

eike/により団粒化して強度が高くなる．可溶性カルシウム分の2) 大分県：大分県のため池（参照日：2023年8月29日）

ポゾラン反応等による固化効果等による強度増加と再泥

https://www.pref.oita.jp/soshiki/15980/oitaken-tameike.html
3) （公社）農業農村工学会：土地改良事業設計指針「た化抑制が図られる．

め池整備」，pp. 9-19，2015．

スラグ系固化材による改良効果に及ぼす影響として，軟弱土の含水比が高くなると効果が小さくなることなどが

4) 社団法人地盤工学会：地盤工学用語辞典，p. 411，2006．

挙げられる．このほか，軟弱土中の細粒分含有率が多くな

5) 佐野博昭，工藤俊昭，山田幹雄，田辺和康：鉄鋼スラる場合や軟弱土中のSi，Al成分の溶出量が少ない場合，軟グの混入が土の一軸圧縮試験結果に及ぼす影響，建設用原材料，17(1)，pp. 23-30，2009．

弱土中に含まれる有機物量が多い場合に改良効果が小さ

6) 一般社団法人いことなどが報告されている．

よる地盤改良マニュアル（第5版），技報堂，p. 4，2021．

改良土の特性としては，材齢の経過に伴う水和反応の進行により強度が増加すること，粒度改善により転圧性に優セメント協会編：セメント系固化材に

7) 一般社団法人

セメント協会編：セメント系固化材にれていること，改良土は過度に固化しないため再掘削が容よる地盤改良マニュアル（第5版），技報堂，pp. 31-92，易であること，添加によって購入土量の抑制が図られ，安2021．

価な改良土を得ることができることなどが挙げられる．な8) 黒澤功，小嶋利司：講座 土を固める技術の動向

2.

セメント・石灰で固める，地盤工学会誌67(10)，pp. 44-51，

お，スラグ系固化材は水と接すると高いアルカリ性を示す2019．

ことから使用にあたっては事前に施工場所の確認を行っておく必要がある．

9) 日本石灰協会編：石灰による地盤改良マニュアル（第4５．まとめと今後の展望

10) 田中裕一，中川雅夫，木曽英滋：土を固める技術の動版），日本石灰協会，pp. 7-11，2014．
向 8.スラグで固める，地盤工学会誌68(3)，pp. 34-41，
本報では，材料判定の目安を満足していない土質材料に―38―2019．

大分工業高等専門学校紀要

第 60 号 (令和 5 年 11 月)

参考資料
論文題目

筆頭著者

発行年

出

〈セメント系固化材43編〉
固化処理したため池泥土の盛土材への適用性の研究
固化処理したため池底泥土の堤体盛土材への適用性確認のための現場実証試験
浚渫泥土を利用した貧配合セメント処理土の力学特性
セメント混合浚渫土の固化強度と均一性評価
原位置における固化処理地盤の強度評価
セメント改良された軟弱粘土地盤の剛性の評価
改良地盤の強度変形特性と支持力固化処理した底泥土を砕・転圧した築堤土の目標強度設定・配合試験法と施工管理法の提案固化した流動化処理土の力学的特性と品質基準に関する考察
固化処理底泥土で築造した傾斜遮水ゾーンによる老朽ため池の改修事例
講座「土を固める原理と応用」1.講座を始めるにあたって
講座「土を固める原理と応用」2.セメントとセメント系固化材の化学講座「土を固める原理と応用」3.改良土の特性講座「土を固める原理と応用」6.固化材と環境および固化改良土の有効利用
固化処理底泥土からなる築堤土の非排水強度特性
固化処理底泥土による老朽ため池堤体改修の新設計法の提案
フィルダムにおける固化処理底泥土を用いた堤体補強法とその設計法に関する事例研究
底泥土の固化処理強度に及ぼす粒度と含水比の影響
老朽化フィルダムに堆積した底泥土の固化処理強度に及ぼす粒度の影響に関する調査研究
フィルダム堆積土のリサイクル利用による堤体改修について
含水比と粒度が変化する底泥土における固化処理時における強度管理法の適用性老朽化した堤体の固化処理底泥土を用いた改修法におけるゾーニング
セメントおよび石灰改良土の発現強度に及ぼす養生温度の影響
固化処理底泥土によるフィルダムの堤体改修における設計法
芦ノ町池堆積土の固化処理工法
砕・転圧盛土工法による老朽ため池・フィルダムの堤体改修の特徴
固化処理底泥土を用いた老朽ため池堤体改修における堤体ゾーニングパターンの事例研究
固化改良した含水比と粒度が変化する混合泥土を用いた長原口池堤体改修工事
高含水比のセメント処理土の硬化過程
固化改良土の強度特性の長期的な経時変化
フィルダムにおける貯水池内底泥土の固化改良土を用いた堤体耐震補強技術
浚渫土のセメント改良による他事業への利活用事例
特殊土における石灰・セメント固化反応 －有機質土－
土を固める技術の動向 1.講座をはじめるにあたって土を固める技術の動向 2.セメント・石灰で固める
土を固める技術の動向 3.軽くして固める技術

福島伸二
福島伸二
渡部要一
湯 怡新
笠間清信
菅井正澄
前田良刀
福島伸二
久野悟郎
福島伸二
三木博史
岡林茂生
金城徳一
金城徳一
鈴木素之
谷 茂福島伸二
福島伸二
北島 明
谷 茂
北島 明
福島伸二
佐藤厚子
福島伸二
岡村裕司
谷 茂
福島伸二
福島伸二
田中洋行
三上大道
福島伸二
中村伸二
松山祐介
北詰昌樹
黒澤 巧渡部要一

2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2003
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2011
2012
2012
2013
2014
2018
2019
2019
2019

土木学会論文集，666，Ⅲ-53，pp.99-116
土木学会論文集，680，Ⅲ-55，pp.269-284
土木学会論文集，694，Ⅲ-57，pp.331-342
土と基礎，49(5)，pp.4-6
土と基礎，49(5)，pp.19-21
土と基礎，49(5)，pp.22-24
土と基礎，49(5)，pp.16-18
土木学会論文集，715，Ⅲ-60，pp.165-178
土木学会論文集，750，Ⅲ-65，pp.99-113
土木学会論文集，764，Ⅲ-67，pp.341-357
土と基礎，52(10)，pp.45-46
土と基礎，52(11)，pp.59-66
土と基礎，49-5(562)，pp.4-6
土と基礎，53(2)，pp.43-50
土木学会論文集，792，Ⅲ-71，pp.211-216
農業土木学会論文集，243，pp.301-308
土木学会論文集C，63(2)，pp.358-375
土木学会論文集C，63(2)，pp.376-388
土木学会論文集C，63(2)，pp.417-427
土と基礎，55(10)，pp.32-34
地盤工学ジャーナル，2(3)，pp.253-269
土と基礎，56(3)，pp.26-29
地盤工学ジャーナル，3(4)，pp.331-342
農業農村工学会論文集，256，pp.375-388
水土の知，76(5)，pp.452-453
水土の知，76(8)，pp.729-733
土木学会論文集C，65(4)，pp.789-805
地盤工学会誌，59(9)，pp.30-33
地盤工学会誌，60(6)，pp.16-19
地盤工学会誌，60(11)，pp.8-11
地盤工学会誌，61(1)，pp.18-21
水土の知，82(7)，pp.543-546
セメント・コンクリート，854，pp.26-31
地盤工学会誌，67(10)，pp.42-43
地盤工学会誌，67(10)，pp.44-51
地盤工学会誌，67(11/12)，pp.46-53

―39―

典

大分工業高等専門学校紀要

第 60 号 (令和 5 年 11 月)

土を固める技術の動向 4.補強材を入れて固める
含水比の異なる周辺土との接触がセメント安定処理土の表層強度に与える影響
土を固める技術の動向 5.もうひと手間かける技術
土を固める技術の動向 6.海外の土を固める土を固める技術の動向 7.混ぜずに固める技術
土を固める技術の動向 8.スラグで固める
土を固める技術の動向 9.講座を終えるにあたって〈石灰系固化材13編〉
火山灰風化粘性土の化学的・物理的性質
生石灰を用いた建設残土の埋め戻し材としての再利用
各種火山灰質粘性土の生石灰による土質安定処理と凍害防止
生石灰安定処理土の反応機構と強度特性
有機質火山灰質粘性土の安定処理と凍上防止
石灰系固化材を用いた安定処理土の強度と凍上性
石灰系土質安定材の現状と将来
関東ロームの石灰安定処理における反応性
消石灰と石膏による児島湖浚渫土の透水性改良
石灰処理されたコアを有するため池の動的挙動 －芸予地震による被害事例からの検討－
石膏系固化材と石こう混合物による改良土を利用したため池堤体の改修
ため池コア材への旧堤体土・底泥土再利用に関する一考察－兵庫県下における老朽ため池を事例として－
石灰系固化材で安定処理された砂質土の耐液状化性能〈スラグ系固化材14編〉
高炉水砕スラグ水和反応の液相分析による検討
高炉水砕スラグの水和におよぼす刺激剤の作用
電気炉製鋼スラグの物理的，化学的性質
事例報告 地盤工学において用いられる水砕スラグの特性
高炉水砕スラグの港湾構造物への裏込めへの利用
高炉水砕スラグの地盤改良材としての適用性に関する基礎的研究
高炉水砕スラグの硬化特性と地盤改良工法への適用
高炉水砕スラグの硬化促進方法と効果強度評価方法の検討
高炉水砕スラグの人工地盤への適用
カルシア改質土で造成された地盤の特徴
製鋼スラグを用いた林道整備の開発
土工材料として用いられる高炉水砕スラグの地盤工学的諸特性
浚渫土と鉄鋼スラグの混合土の工学的特性と混合の施工方法
講座 土を固める技術 8.スラグで固める

―40―

峯岸邦夫
泉尾英文
笠間清信
野津光夫
佐々木隆光
田中裕一
北詰昌樹

2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020

地盤工学会誌，67(11/12)，pp.54-61
地盤工学ジャーナル，14(4)，pp.307-320
地盤工学会誌，68(1)，pp.38-41
地盤工学会誌，68(1)，pp.42-45
地盤工学会誌，68(2)，pp.31-38
地盤工学会誌，68(3)，pp.34-41
地盤工学会誌，68(3)，pp.42-43

諸戸靖史
𠮷田 保
石田 宏
石田 宏
石田 宏
川端伸一郎
山田洋夫
宗 永焜
石黒宗秀
小林範之
下窪健一

1991
1992
1993
1994
1997
19971990
2001
2002
2003
2007
2013

土と基礎，39(6)，pp.9-14
土と基礎，40(6)，pp.23-28
土と基礎，41(4)，pp.33-38
土と基礎，42(4)，pp.9-14
土と基礎，45(4)，pp.9-12
農業土木学会論文集，192(65-6)，pp.829-835
石膏と石灰，229，pp.92-95
土と基礎，49(2)，pp.13-16
農業土木学会論文集，221(70-5)，pp.575-580
農業土木学会論文集，225(71-3)，pp.303-310
水土の知，75(9)，pp.846-848
農業土木学会論文集，284(81-2)，pp.171-176

森井俊廣

2019

農業土木学会論文集，308(87-1)，pp.Ⅱ_59-Ⅱ_64

大門正樹
青木茂樹
桑山 忠
松田 博
菊池嘉昭
松田 博
篠崎晴彦
菊池嘉昭
岡本 隆
赤司有三
田辺和康
松田 博
湯 怡新
田中裕一

1982
1982
1999
2000
2003
2004
2006
2011
2012
20122012
2012
2013
2020

石膏と石灰，176，pp.3-8
石膏と石灰，181，pp.22-28
土と基礎，38(12)，pp.23-28
土と基礎，48(6)，pp.22-24
基礎工，32(7)，pp.58-61
土木学会論文集，764，Ⅲ-67，pp.85-99
土木学会論文集C，62(4)，pp.858-869
土木学会論文集C，67(1)，pp.145-159
地盤工学会誌，60-11(658)，pp.4-7
地盤工学会誌，60-11(658)，pp.12-15
地盤工学会誌，60-11(658)，pp.16-19
地盤工学会誌，60-11(658)，pp.20-23
地盤と建設，31(1)，pp.113-118
地盤工学会誌，68(3)，pp.34-41(2023.9.29受付)

鈴木麻里子